( >"9o ) 

 bien que par l'analyse. Ce sont des poudres d'un vert plus ou moins pâle, 

 infusibles, fixes, inattaquables par l'acide fluorh\drique et les alcalis caus- 

 tiques en solutions même concentrées ; attaquables au rouge naissant par 

 la potasse en fusion, avec dégagement d'hydrogène et formation de silicate 

 de potasse, de carbonate de potasse et dégagement d'ammoniaque dans le 

 cas de l'azotocarbure. Dans toijtes, le carbone, associé au silicium, résiste 

 d'une manière remarquable à 1^ combustion au moyen de l'oxygène libre 

 au rouge ou au moyen de l'oxjde de cuivre. On n'arrive à brûler entière- 

 ment le carbone des composés carbosiliciques qu'en les chauffant au rouge 

 avec du chromate de plomb bafrique. 



>) En me plaçant dans les c(]nditions suivantes, différentes de celles de 

 mes premières expériences, je suis arrivé à obtenir un carbure de silicium 

 nouveau, dont la composition répond à la formule simple SiC. Les faits 

 observés permettent, de plus, cle mieux se rendre compte des phénomènes 

 qui se passent lors de la synthèse de l'osycarbure SiCO et de l'azotocar- 

 bure Si'C'Az décrits précédeniment. 



» J'introduis dans un petit cfeuseten charbon de cornue, d'une capacité 

 de 20*^" à So"^*^ environ, fermé }:^r un couvercle de même substance bien 

 ajusté, un mélange de siliciumlcristallisé et pulvérisé et de silice pulvéru- 

 lente, dans les proportions de partie de silicium et de 2 parties de silice, 

 ou de parties égales. | 



» La silice n'intervient pas pans la réaction; elle n'a pour but et effet 

 que de diviser le silicium, de permettre à l'atmosphère active d'oxyde de 

 carbone et d'azote d'agir plu^ complètement, eu empêchant la niasse de 

 s'agglomérer et de devenir conrjpacte. 



» Le creuset est placé dans 

 peu plus grand, dans un lit de 



hn second creuset en terre réfractaire, un 

 brasque de noir de fumée qui l'enveloppe 

 complètement. Ce second creuset est lui-même protégé par un troisième 

 d'assez grande dimension, les espaces vides étant remplis de noir de fumée 

 bien tassé. 



» Dans ces conditions, or. peut chauffer au rouge vif tout le système, 

 pendant plusieurs heures, sans que le creuset interne en charbon de cornue 

 soit le moins du monde attaqué par des gaz oxydants. 



» Mes nouvelles expériences ont été faites à une température moins 

 élevée que les premières et qui n'atteignait pas le rouge blanc éblouissant, 

 mais seulement le rouge vif. 



» Au bout de quelques heui'es, tout le silicium est attaqué; la masse 

 introduite dans le creuset, de façon à le remplir presque entièrement, reste 



